MB MIN 



opérateur peut en conduire une certaine quantité à la fois. Au 

 reste il s'agit moins, dans les circonstances où l'on pratique ce 

 procédé, d'obtenir des résultats exacts que d'en avoir d'uni- 

 formes et de bien comparables entre eux. 



Le schlich à essayer étant bien pulvérisé, on y joint 4 parties 

 de potasse blanche, calcinée et réduite en poudre. Le tout est 

 mêlé dans un petit creuset de terre, puis recouvert de sel 

 commun , et placé sous la moufle d'un fourneau de coupelle, 

 qu'on a soin d'allumer au moins une heure auparavant. Trente- 

 cinq essais peuvent avoir lieu ensemble dans le même four- 

 neau. Quand les creusets y ont séjourné une heure et demie ou 

 sept quarts d'heure , on les retire dans l'ordre indiqué par le re- 

 gistre d'essai : on les laisse refroidir; on les casse avec précau- 

 tion; on nettoie le culot de plomb, on le pèse et l'on connoit 

 ainsi la teneur de chaque schlich en plomb argentifère. Il ne 

 reste plus qu'à déterminer la teneur en argent du culot de 

 plomb obtenu , ce qui a lieu sur des coupelles formées avec de 

 la terre d'os calcinée, suivant le procédé qui est généralement 

 connu de la coupellation en petit. 



Les produits divers des usines sont essayés par le même pro- 

 cédé ; seulement , comme il s'agit de désoxider le plomb qui s'y 

 trouve, on ajoute aux 4 parties dépotasse, un quart de partie 

 de charbon en poudre. 



Les minerais de plomb et les produits des fonderies peuvent 

 être essayés, parla voie humide, d'une manière simple et fort 

 exacte, de sorte que la pratique doit en être recommandée. 

 Il suflit de dissoudre les oxides de plomb dans l'acide nitrique 

 un peu alToibli, d'étendre la dissolution et de précipiter par 

 le sulfate de soude -, le précipité de sulfate de plomb , recueilli 

 sur un filtre et séché, contient toujours de 68,2g de plomb 

 métallique sur 100. La même dissolution pourroit aussi servir 

 à nous faire connoître également parla voie humide la quan- 

 tité d'argent contenue; mais on n'emploie pas ce moyen pour 

 de très-petites quantités d'argent. 



Le procédé que l'on vient d'indiquer seroit insuffisant pour 

 les produits de fourneau ou minerais grillés qui contiendroient 

 du sulfate de plomb. II ne seroit point dissous par l'acide ni- 

 trique foible;il faudroit employer ensuite l'acide muriatique 

 concentré. 



